438 



verworren krystallinisch, theils gleichmässig körnig; häufig aber umschliesst 

 ein körniger Grund-Bestandlheil in Zwischenräumen spaltbare Fcldspalh- 

 Stückc von einigen Zollen Grösse. Selten erscheint das Mineral in deut- 

 lichen Krystallcn , deren Eigenschwere = 2,66—2,73 beträgt; sie gehören 

 zum Albit und Anorthit. 



Besonders bemcrkenswerth ist das Auftreten der Feldspathe im Kirch- 

 spiel CAa^eau Richer hei Quebec. Hier umschliesst eine feinkörnige, grün- 

 Jich- oder graulich-weisse Grundmasse rothe Feldspath-Stücke. Sie sind 

 Glas-glänzend, haben 2,667 — 2,274 Eigenschwere; ihre Härte ist = 6. 

 Analysen ergaben eine dem Andesin entsprechende Zusammensetzung (A). 

 Die grünliche Grund-Masse, bestehend aus Körnern, welche Spaltbarkeit, 

 Härte und Glanz des Feldspathes zeigen und ein spezifisches Gewicht 

 von 2,665—2,608 haben, ergaben eine ebenfalls von Andesin wenig ab- 

 weichende Mischung (B). Eine andere feinkörnige Abänderung des bespro- 

 chenen Feldspathes — blass-grüniich oder blaulich-grau, Glas-glänzend 

 auf den Spallungs-Flächen , ausserdem Wachs-glänzend, von 2,681 Eigen- 

 schwere, ergab bei der Analyse (C) 



A. B. c. 



Si. . . . 



59,55 



59,85 



59,80 



. 58,50 . 



55,80 



AI. . . . 



25,62 



25,55 



25,39 



. 25,80 . 



26,90 



Fe. . . . 



0,75 



0,65 



0,60 



1,00 



1,53 



Ca . . . 



7,73 



6,94 



7,78 



8,06 



9,01 



IVTg ... 



Spur 



0,11 



0,11 



0,20 



0,27 



Ka. . . . 



0,96 



0,96 



1,00 



1,16 



0,86 



Na. . . . 



5,09 



5,09 



5,14 



5,45 



. 4,77 



Gliih-Verlust 



0,45 



0,30 



— 



. 0,40 



. 0,45 





100,15 



99,45 



99,82 



. 100,57 . 



99,59 



Unfern Chaleau Richer trifft man Mauern aus einer bis jetzt noch 

 nicht anstehend gefundenen Feldspath-Art aufgeführt. Dieselbe ist grob- 

 körnig, lichte rothgrau, glasig-glänzend, deutlich spaltbar und umschliesst 

 Glimmer und Ilmenit-Körner. Die Lavendel-blauen Krystalle sind häufig 

 bei 4" lang und haben 1" im Durchmesser. Härte = 6. Eigenschwerc 

 = 2,680—2,692. Zusammensetzung (D). 



Im Distrikt Montreal findet sich dieselbe Feldspath-Art, begleitet von 

 krystallinischem Kalk, theils reich an Augit und Ilmenit. Ein blaulich- 

 weisses körniges Musterstück von Rowdon zeigle eine dem Labrador ähn- 

 liche Zusammensetzung (E) : o 



S'i 57,20 



;\'i . . . 



Fe ^ 



Ca " . 8,34 



k 0,84 



Na 5,83 



Verlust 0,65 



57,35 



26^40 \ 27,10 ! 

 0,40 S j 



8,73 



0,79 



5,38 



0,20 



E. 



51,45 



28,05 

 0,45 

 9,68 

 1,06 

 6,25 

 0,55 



99,66 99,75 . 100,49 



